Veher die Elasticität der Metalle. 



17 



auf /' haben kann. Wenn man nämlich das Drehnngsmoment des genannten 

 Widerstandes der Winkelgeschwindigkeit des schwingenden Systems proportio- 

 nal annimmt, bekommt man zur Berechnung des Torsionsmodules 





wo X das logarithmische Décrément bedeutet. Bei einer Beobachtung mit dem 

 untersuchten Drahte, bei welcher die Länge des Drahtes 718 mm war und 

 die grössere Belastung angewandt wurde, ergab sich X annähernd = 0,0235 

 und ^ = 3,3928 sec. Der Einfluss von X ist somit verschwindend klein und 

 der Werth von /' wird dem oben erhaltenen fast genau gleich. Hieraus ist zu 

 schliessen, dass der grosse Werth von ö, den wir gefunden haben, in anderen 

 Umständen als der inneren Reibung des Drahtes seinen Grund haben muss. 



Die Bestimmung des Torsionsmodules des Aluminiumdrahtes nach der sta- 

 tischen Methode gelang nicht. Der Draht war zu weich und die Einstellun- 

 gen wurden daher unsicher. 



Für die am Schlüsse dieser Arbeit ausgeführten Berechnungen war es 

 nothwendig die Schmelztemperaturen der verschiedenen Metalle zu kennen. Die 

 Angaben über den Schmelzpunkt des Aluminiums, die man in den gewöhnlichen 

 Lehrbüchern findet, weichen bedeutend von einander ab. Ich bestimmte deshalb 

 annähernd die Schmelztemperatur dieses Metalles durch folgendes Verfahren: 



Eine kreisförmige Kupferscheibe von etwa 7,5 g Gewicht wurde in einer 

 grösseren Bunsenflamme zum Glühen erhitzt und das eine Ende eines Stückes 

 des bei den oben beschriebenen Beobachtungen benutzten Aluminiumdrahtes 

 mit der Kupferscheibe in Berührung gebracht. Dann schmalz die Spitze des 

 Drahtes und ein kleiner Theil davon blieb an der Scheibe in geschmolzenem 

 Zustande festsitzen. Die Kupferscheibe wurde hierauf aus der Flamme ge- 

 nommen und in dem Momente, in welchem das an ihi- festsitzende Aluminium 

 zu erstarren begann, was mit einem Eisendrahte erkannt werden konnte, 

 wurde die Scheibe in ein Calorimeter geworfen und die Temperaturerhöhung 

 abgelesen. Mit Kenntniss der specifischen Wäi'me des Kupfers und des Was- 

 serwerthes des Calorimeters erhält man dann einen Näherungswerth füi' die 

 Temperatur der Kupferscheibe im Momente des Einwerfens, welche Tempera- 

 tur vom Schmelzpunkte des Aluminiums nicht weit liegen kann. Die mittlere 

 speciflsche Wärme des Kupfers wurde hier, in ungefährer Uebereinstimmung 

 mit den Resultaten der von Bede ausgefühlten Messungen, = 0,1 angenom- 

 men. Drei nach dieser Methode ausgeführte Versuche gaben die Werthe 





N:o 5. 



